( 62°) 
Sur quelques phénomènes de coloration du verre. 
.» Le verre fait dans un creuset de platine avec du carbonate de soude 
pur, du sable blanc de Fontainebleau lavé à l'acide chlorhydrique, et du 
marbre blanc, présente une teinte verdâtre excessivement faible, mais tou- 
jours sensible sous une épaisseur de quelques centimètres. 
» J'ignore si cette teinte lui est naturelle, ou s’il la doit à des traces im- 
pondérables mais certaines d'oxyde de fer, qu’il contient encore. 
» Ce verre exposé au soleil pendant plusieurs mois d'été n’a subi aucun 
changement apparent. 
» Le verre fabriqué industriellement dans des creusets d'argile avec des 
matières de premier choix, du sulfate de soude pur, ou du carbonate de 
soude à 85 degrés, présente soit une nuance d’un vert jaunàtre, soit une 
teinte vert d’edu légère, qu’il doit à de l’oxyde de fer dont il est impossible 
d'éviter la présence. Le verre à vitre, plus ferrugineux que le verre à glace, 
a une teinte beaucoup plus verte ; il est d’autant moins coloré qu'il contient 
moins de fer et se rapproche davantage du verre à glace. 
» Tous ces verres exposés au soleil se colorent en jaune plus ou moins 
intense et d’une nuance toujours plus prononcée que ne l'était la teinte 
verdâtre du même verre avant son insolation. 
» Il suffit d’une insolation de quelques heures, quand le soleil est très- 
ardent, pour que le phénomène dont j'ai parlé se manifeste, et en quelques 
semaines les morceaux de verre les plus épais se colorent en jaune dans 
toute leur masse. 
». La tranche de certains carreaux de verre 
épaisseur de quelques centimètres, semble, 
presque aussi jaune qu’un morceau d 
subi l’action de la lumière deviennent j 
toujours, c’est que leur ép 
général 1 4 millimètre. 
» Les verres à vitre dont la teinte 
tion de fer subissent à la lumière s 
verte persiste, quoique modifiée, mé 
au soleil. La qualité des y 
à vitre, examinée sous une 
lorsqu’ils ont subi l’insolation, 
e soufre, Toutes les vitres: qui ont 
aunes, et si on ne s’en aperçoit pas 
aisseur est très-petite, puisqu'elle n'excède pas en 
trés-foncée annonce une forte propor- 
olaire une altération, mais la couleur 
me après plusieurs années d'exposition 
erres à vitre s'est beaucoup améliorée depuis le 
i e et principalement depuis quelques années, et 
l'on peut affirmer sans crainte d'erreur que tous ceux fabriqués aujour- 
d'hui, au moins en France, deviennent jaunes à la lumière solaire directe. 
